semen tidak tetap / Asrullah 1) , Rita Anggraini 2) Herlian A 3)

## I .   PENDAHULUAN
Beton  merupakan  bahan  campuran  antara semen,  agregat  kasar,  agregat  halus,  air  dan dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan (admixture) dengan perbandingan tertentu yang akan membentuk beton segar. Dalam pembuatan beton pemilihan  akan  bahan-bahan  yang  digunakan sangat penting terutama untuk memperoleh mutu beton  dengan  sifat-sifat  khusus  yang  diinginkan untuk  tujuan  tertentu  dengan  cara  yang  paling ekonomis.  Beton  merupakan  bahan  campuran antara  semen,  agregat  kasar,  agregat  halus,  air dan  dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan (admixture )  dengan  perbandingan  tertentu  yang akan  membentuk  beton  segar.  Penelitian- penelitian telah banyak dilakukan untuk memperoleh suatu penemuan alternatif penggunaan  konstruksi  karena  beton  merupakan unsur  yang  sangat  penting,  mengingat  fungsinya sebagai salah satu pembentuk struktur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Penelitian
tentang AM  78 Cair  Asrullah  dkk  2023  [2] terjadi  peningkatan  kuat  tekan  beton  dengan penambahan AM  78 Cair  sebesar  1,2%  dari berat  semen  dari  202,43  kg/cm 2 menjadi 211,49 kg/cm 2 pada umur beton 28 hari.
Penelitian  Asrullah  dkk  2022  [5]  dengan penambahan abu batu dan MU 400 menghasilkan    model  regresi  linier  sederhana yang  memiliki  hubungan  yang  kuat    dengan nilai  koefisien  determinasi R 2 dengan  0,999 dan 0953.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Asrullah dkk  2022[1]    terjadi  peningkatan  dalam kondisi  tertentu  pemakaian  semen MU  200 Skim  Wall sebagai Filler dalam  campuran beton. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Asrullah dkk 2023 [6], bahwa penggunaan Sika  Chapdur  Natural Sebagai Alternatif Filler pada  campuran  beton  K  350 terjadi
peningkatan  pada  persentase  5%  dan mengalami  penurunan  pada  persentase  10% dan 15%.
PENGARUH PENAMBAHAN AM 78 CAIR TERHADAP KUAT TEKAN BETON FC’ 19,3 MPA DENGAN KONDISI FAKTOR AIR SEMEN TIDAK

## TETAP
Asrullah 1) , Rita Anggraini 2) , Herlian A 3)
1),2) Dosen  Program Studi Teknik  Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang
3) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang e-mail : asrull66@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Concrete  is  a  mixture  of  cement,  coarse  aggregate,  fine  aggregate,  water  and  with  or  without additional  ingredients  ( admixture )  in  a  certain  ratio  which  will  form  fresh  concrete.  Many  studies have  been  carried  out  to  find  alternative  uses  for  construction  because  concrete  is  a  very  important element, considering its function as one of the structures most widely used by society. Concrete is a mixture of cement, coarse aggregate, fine aggregate, water and with or without additional ingredients (admixture)  in  a  certain  ratio  which  will  form  fresh  concrete.  The  advantages  of  concrete  as  a construction material include having high compressive strength, being able to follow the shape of the building  freely,  being  resistant  to  fire  and  relatively  cheap  maintenance  costs.  The  aim  of  this research is to determine the effect of adding Liquid AM 78 on the compressive strength of concrete Fc' 19.3 MPa under conditions where the cement water factor is not constant. The method used in the research is SNI 63-2834-2000 procedures for making normal concrete mixtures. The conclusion from the test results was that the compressive strength value of standard concrete (BS) aged 28 days was 19.40  MPa  which  was  greater  than  the  compressive  strength  of  the  planned  concrete,  namely  19.30 MPa and the highest compressive strength value of concrete with the addition of AM 78 Liquid 1.0% (B .1.0) 28 days old is 20.57 MPa.
Keywords : Slump Value, Compressive Strength, Liquid AM 78, fas, MPa
semen tidak tetap / Asrullah 1) , Rita Anggraini 2) Herlian A 3)

## II. METODELOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam  skala  laboratorium  yang  dilakukan  secara eksprimen  di  laboratorium  Fakultas  Teknik Universitas  Palembang.  Metode  yang  digunakan dala  desain  campuran  beton  menggunakan  SNI 03-2834-2000  [7].  Pemeriksaan  Karakteristik material  dilakukan  sesuai  dengan  standar  yang berlaku yang meliputi :
1. Analisa  Saringan  Agregat  Kasar  dan  Halus [8]
2. Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air Agregat Kasar [9]
3. Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air Agregat Halus [10]
4. Pengujian Kadar Air Agregat [11]
5. Pengujian Slump Beron [12]
Benda  uji  dengan  penambahan AM  78 Cair dari  berat  semen  dalam  campuran  beton normal dengan persentasi tertentu dalam masing- masing campuran,Benda uji menggunakan silinder  dengan  diameter  15  cm  dan  tinggi  30 cm, pengujian kuat tekan beton umur 7,14,21 dan 28 hari  dengan metode SNI 1974-2011 [13].
Benda  uji  dibuat  sesuai  dengan  kebutuhan pengujian  kuat  tekan  beton  yang    terdiri  dari sebagai berikut.
1. Beton Standar (BS)
2. Beton dengan penambahan AM 78 Cair 0,5% dengan kode (B.0,5)
3. Beton  dengan  penambahan  AM  78  Cair 0,75% dengan kode (B.0,75)
4. Beton dengan penambahan AM 78 Cair  1,0% dengan kode (B.1,0)
Bagan  alir  penelitian  dapat  dilihat  pada gambar 1 berikut ini:
.

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Kebutuhan  Air  Dalam  Campuran Beton
Kebutuhan  air  dalam  desain  beton disesuaikan dengan kebutuhan sekali pembuatan benda uji yaitu sebanyak 12 benda uji  silinder  dengan  kebutuhan  air  disajikan pada tabel 1 berikut ini :

## Tabel 1. Nilai Slump Seluruh Campuran Beton
No Jenis Beton Kebutuhan Air (kg) FAS 1 2 3
4
Beton Standar (BS) Beton dengan penambahan AM 78  Cair 0,5% dengan kode (B.0,5) Beton dengan penambahan  AM 78  Cair    0,75% dengan kode (B.0,75) Beton dengan penambahan  AM 78  Cair    1,0% dengan kode (B.1,0) 14,12 10,80 9,90 8,60 0,50 0,38
0,35
0,30
Series1; BS; 14,12 Series1;
B.0,50; 10,80 Series1; B.0,75; 9,90 Series1; B.1,00; 8,60 Series2; BS; 0,50 Series2; B.0,50; 0,38 Series2; B.0,75; 0,35 Series2; B.1,00;
0,30
Ni la i S lu mp (m m) Kode Beton Series 1 Kebutuhan Air … Series1 Series2

## Persiapan
Material
Pegujian Karakteristik Material : Analisa saringan agregat kasar  dan  halus,  Pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan agregat kasar dan halus, pengujian kadar air
Desain Benda Uji Pembuatan Benda Uji Perawatan Benda Uji Pengujian Benda Uji Analisa Hasil Pengujian Selesai Tidak Ya Slump Test
semen tidak tetap / Asrullah 1) , Rita Anggraini 2) Herlian A 3)
Data  yang  disajikan  dalam  tabel  1  dan gambar 2, menunjukkan bahwa semakin bertambahnya AM  78  Cair dalam  beton,  maka secara berturut-turut terjadi pengurangan kebutuhan  air  dan  diiringi  dengan  penurunan nilai faktor air semen (fas), hal ini sesuai dengan fungsi dari AM 78 Cair [3].

## 3.2. Nilai Slump
Nilai  Slump  yang  direncanakan  dalam desain  sampel  beton  yaitu  80  mm  sampai  100 mm  untuk  seluruh  benda  uji,  nilai  slump  secara keseluruhan  benda  uji  disajikan  pada  tabel  2 berikut ini :

## Tabel 2. Nilai Slump Campuran Beton
No Jenis Beton Nilai Slump (mm) 1 2 3 4 Beton Standar (BS) Beton  dengan  penambahan AM 78 Cair 0,5%  dengan kode (B.0,5)
Beton  dengan  penambahan AM 78 Cair  0,75% dengan kode (B.0,75) Beton  dengan  penambahan AM  78  Cair    1,0%  dengan kode (B.1,0) 82 87 92 98
Gambar  3.  Nilai  Slump  Seluruh  Campuran Beton
Bila dilihat pada gambar 3 nilai slump pada masing-masing komposisi campuran beton terjadi kenaikan sehubungan dengan penambahan persentase  bahan  tambahan AM  78 Cair  dalam campuran beton, hal ini kemungkinan disebabkan karena pemakaian air pada setiap komposisi tidak tetap dan juga pengaruh dari bahan tambahan itu
sendiri, sesuai dengan fungsi dari AM 78 Cair [3],  namun  secara  keseluruhan  nilai  slump untuk keseluruhan memenuhi dari syarat yang ditentukan yaitu 80-100 mm

## 3.3. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari setiap campuran disajikan dalam tabel 3 berikut ini;
Tabel  3. Kuat Tekan Beton Standar dan
Beton Dengan Penambahan AM 78 Cair Umur 28 Hari No Jenis Beton Kuat Tekan (MPa) 1 2 3 4 Beton Standar (BS) Beton  dengan  penambahan AM 78 Cair  0,5%  dengan kode (B.0,5) Beton  dengan  penambahan AM 78 Cair  0,75% dengan kode (B.0,75) Beton  dengan  penambahan AM  78  Cair    1,0%  dengan kode (B.1,0) 19,40 19,63 20,19 20,57
Gambar 4. Kuat Tekan Beton Normal Beton Dengan Penambahan AM 78 Cair

## Pada Umur 28 Hari
Dari  grafik  pada  gambar  4.  kuat  tekan beton  terjadi  peningkatan  seiring  dengan bertambahnya  persentasi AM  78  Cair dalam campuran  beton.  Nilai    kuat  tekan  beton standar  (BS)  sebesar  19,40  MPa,  kuat  tekan beton  dengan  penambahan AM  78  Cair 0,5% (B.0,5)  sebesar  19,63  MPa  terjadi  kenaikan, untuk  beton  AM  78  Cair  0,75%  (B.0,75) sebesar  20,19  dan  kuat  tekan  beton  terbesar adalah  beton  dengan  penambahan    AM  78 Cair  1,0%  (B.1,0)  sebesar  20,57  MPa,  secara keseluruhan  jenis  beton  memenuhi  standar dan  terjadi  peningkatan  sesuai  dengan  fungsi dari AM 78 Cair [3].
Series1; BS; 82 Series1; B.0,50; 87
Series1;
B.0,75;
92 Series1; B.1,00; 98 Ni la i S lu mp (m m) Jenis Beton Series1; BS; 19,40 Series1;
B.0,50; 19,63 Series1; B.0,75;
20,19 Series1; B.1,00; 20,57 K u at Te ka n (M Pa ) Jenis Beton
semen tidak tetap / Asrullah 1) , Rita Anggraini 2) Herlian A 3)
3.4. Model Hubungan Regresi Linier

## Sederhana
Analisa  regresi  linier  sederhana  dilakukan untuk  memperoleh  suatu  model  regresi  yang menggambarkan  hubungan  antara  satu  variabel bebas  (X)  dan  satu  variabel  terikat  (Y)  [14], dalam  hal  ini  yang  menjadi  variabel  bebas  (X) adalah  penambahan AM  78  Cair dan  variabel terikat  (Y)  adalah  kebutuhan  air  dan  faktor  air semen, nilai slump dan kuat tekan beton.

## 3.4.1.  Model  Regresi  Kebutuhan  Air  dan
Faktor    Air  Semen  (fas) Dengan Penambahan AM 78 Cair
Untuk mengetahui pengaruh penambahan AM 78 Cair dalam campuran beton antara kebutuhan air dan faktor air semen disajikan pada gambar 5 berikut ini.

## Gambar 5. Model Regresi Kebutuhan Air terhadap Faktor Air Semen (fas) Dengan Penambahan AM 78 Cair
Model  regresi  pada  gambar  5  adalah  regresi linier sederhana hubungan kebutuhan air terhadap  faktor  air  semen  dengan  penambahan AM  78  Cair  dengan  persamaan  Y  =  27,72x  + 0,251,  dari  persamaan  ini  terlihar  bahwa  nilai positif  pada  koefisien  regresi  menunjukkan jumlah  variabel  terikat  (Y)  terhadap  variabel bebas (X)[2], artinya jika semakin tingginya nilai faktor  air  semen  maka  kebutuhan  air  akan menjadi  besar.  Untuk  nilai  R 2 =  0,999 menunjukkan  bahwa  pengaruh  faktor  air  semen terhadap  kebutuhan  air  memberikan  pengaruh 99,90 %.
3.4.2. Model Regresi Penambahan AM 78 Cair Terhadap Nilai Slump
Untuk mengetahui pengaruh penambahan AM 78  Cair dalam  campuran  beton  tehadap  nilai slump disajikan pada gambar 6 berikut ini.
Gambar 6. Model Regresi Penambahan AM 78 terhadap Cair Nilai Slump
Model  regresi  pada  gambar  6  adalah regresi linier sederhana hubungan
penambahan AM 78 Cair terhadap nilai slump dengan  persamaan  Y  =  5,3x  +  76,5,  dari persamaan ini terlihar bahwa nilai positif pada koefisien regresi menunjukkan jumlah variabel  terikat  (Y)  terhadap  variabel  bebas (X)[2], artinya jika semakin besar penambahan  AM  78  Cair  dalam  campuran beton,  maka  nilai  slump  meningkat.  Untuk nilai  R 2 =  0,997  menunjukkan  bahwa pengaruh  penambahan AM  78  Cair terhadap nilai slump memberikan pengaruh 99,90 %.
3.4.2.  Model  Regresi  Penambahan AM  78
Cair Terhadap Kuat Tekan
Untuk mengetahui pengaruh
penambahan AM  78  Cair dalam  campuran beton disajikan pada gambar 7 berikut ini.

## Gambar 7. Model Regresi Penambahan
AM 78 Cair terhadap Kuat Tekan
Model  regresi  pada  gambar  7  adalah regresi linier sederhana hubungan Series1; 0,50; 14,12 Series1; 0,38; 10,80 Series1; 0,35; 9,90 Series1; 0,30; 8,60 y = 27,721x + 0,2518 R² = 0,9997 K e b u tu h an A ir (kg ) Faktor Air Semen (fas) Series1 Linear… Series1; BS; 82 Series1; B.0,50;
87 Series1; B.0,75; 92 Series1; B.1,00; 98
y = 5,3x + 76,5 R² = 0,9979 Ni la i S lu mp (m m) Jenis Beton 1. BN, 2. B.05, 3. B.0,75, 4. B.1,0 Seri…
Series1; BS; 19,40 Series1; B.0,50; 19,63 Series1; B.0,75;
20,19 Series1; B.1,00; 20,57 y = 0,407x + 18,93 R² = 0,978 K u at Te ka n (M Pa ) Jenis Beton 1. BN, 2. B.0,5, 3. B.0,75, 4. B. 1,0 Series1 Linear…
semen tidak tetap / Asrullah 1) , Rita Anggraini 2) Herlian A 3)
penambahan AM  78  Cair terhadap  kuat  tekan dengan  persamaan  Y  =  0,407x  +  18,93,  dari persamaan  ini  terlihar  bahwa  nilai  positif  pada koefisien  regresi  menunjukkan  jumlah  variabel terikat  (Y)  terhadap  variabel  bebas  (X)[2], artinya  jika  semakin  besar  penambahan AM  78 Cair dalam  campuran  beton,  maka  kuat  tekan meningkat. Untuk nilai R 2 = 0,978 menunjukkan bahwa  pengaruh  penambahan AM  78  Cair terhadap  nilai  slump  memberikan  pengaruh 97,80 %.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  disajikan,  maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1. Nilai  kuat  tekan  beton  standar  (BS)  umur  28 hari  sebesar  19,40  MPa  lebih  besar  dari  kuat tekan beton rencana yaitu 19,30 MPa.
2. Nilai  kuat  tekan  beton  terbesar  dengan penambahan AM 78 Cair 1,0% (B.1,) umur 28 hari sebesar 20,57 MPa

## 4.2. Saran-Saran
Setelah  menganalisa  dari  hasil  yang  ada, maka  peneliti  memberikan  saran  untuk  bahan pertimbangan selanjutnya adalah harus melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan  faktor  air  semen  tetap  dan  ukuran agregat seragam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Asrullah, R. Anggrainy, A. Mulyadi, and S. Darma, “Studi
Pemakaian MU 200 Skim Wall
Sebagai Alternatif Filler Pada Campuran Beton,” Jurnal Syntax Admiration , vol. 3, no. 11. pp. 1374– 1382, 2022, doi:
10.46799/jsa.v3i11.499.
[2] A. Mulyadi, A. Asrullah, R. Anggrainy, I. Irawan, and C. Rizal, “Characteristics the Marshall Test
Subsitutution of Polypropylene Plastic Pellets as Filler in Mixture Asphalt Concrete Binder Course (AC BC),” International Journal of Islamic Education, Research and
Multiculturalism (IJIERM) , vol. 5, no. 2. pp. 356–375, 2023, doi:
10.47006/ijierm.v5i2.234.
[3]   Adiwisesa Mandiri. Tangerang, Indonesia  •  Telp  +6221  530  2414  •  Fax +6221  536  3345  •  www.am-mortar.com 03-2023
[4]   Asrullah, Rita Anggraini, Ice Trisnawati, Mega Yunanda, Panthera A 2023,
Analisa Kuat Tekan Beton K 200 Dengan Penambahan AM 78 Cair dan Biji Plastik Polypropylene, Jurnal Teknik Sipil UNPAL Vol. 13, No. 1, Mei 2023 p- ISSN. 2089-2942 e-ISSN.2686-6676 p18-21 DOI: https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v13i1
[5]   Asrullah,  Irfa  Qodri,  Rita  Anggraini 2022,  Studi  Pemakaian  Abu  Batu  dan Semen  MU  400  Sebagai  Campuran Beton  fc’  30  MPa.  Synttax  Literate  :
Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p-ISSN  :  2541- 0849  e-ISSN  :  2548-1398  Vol.7,  No.  6, Juni 2022, Published by : Ridwan Institut
[6]  Asrullah,  Rita  Anggraini  2023,  Kajian
Penggunaan Sika Chapdur Natural Sebagai Filler Pada  Campuran  Beton  K 350.  Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah Indonesia  p-ISSN  :  2541-0849  e-ISSN  : 2548-1398              Vol.8, No. 1, Januari 2023,
http://dx.doi.org/10.364/syntaxleterate.v8
i1.11249 Published by : Ridwan Institut [7]  SNI 03-2834-2000, Tata Cara Pembuatan  Campuran  Beton  Normal , DPU. Badan Penelitian dan Pengembangan  PU  Standar  Nasional Indonesia
[8]  SNI  03-1972-1990, Metode  Pengujian Tentang  Analisa  Saringan  Agregat Kasar dan Halus , DPU. Badan Penelitian dan Pengembangan PU Standar Nasional Indonesia
[9]  SNI  03-1969-1990, Metode  Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar ,  DPU.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  PU  Standar  Nasional Indonesia
[10]  SNI  03-1970-1990, Metode  Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus ,  DPU.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  PU  Standar  Nasional Indonesia
[11]  SNI  03-1971-1990, Metode  Pengujian Kadar  Air ,  DPU.  Badan  Penelitian  dan
semen tidak tetap / Asrullah 1) , Rita Anggraini 2) Herlian A 3)

## Pengembangan
PU Standar Nasional Indonesia
[12]  SNI  03-1972-1990, Metode  Pengujian
Slump  Beton ,  DPU.  Badan  Penelitian  dan
Pengembangan PU Standar Nasional
Indonesia
[13] SNI 1974-2011, Cara Uji Kuat Tekan Beton Dengan  Benda  uji,  DPU.  Badan  Penelitian dan  Pengembangan  PU  Standar  Nasional Indonesia
[14] Asrullah 2017, Analisa Kuat Tekan Beton K
300  Dengan  Penambahan  Semen  Mortar
Utama  Type  420,  Jurnal  Teknik  Sipil  Vol  7 No 1 2017 Publishet 2017-05-02, DOI:https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v7i 1hal 12-17